116 Verhandlungen. Nr. 7 



habe, dessen Zusammensetzung Mn x S -f- 2H gewesen sei. Diese auf- 

 fallende Formel veranlasste mich, der Sache weiter nachzugehen, und 

 wirklich gelang es mir durch die besondere Güte des Herrn Ignaz 

 Szmik, k. ung. Bergrathes zu Felsöbänya, einige Exemplare dieses 

 Minerals zu erlangen. 



Dasselbe erscheint amorph in stalaktitischen Knollen mit trau- 

 biger Oberfläche, zeigt unebenen, splitterig-erdigen Bruch ohne be- 

 stimmbare Spaltungsflächen, weil eben auch im Inneren die traubig- 

 stalaktitische Form partieenweise sich fortsetzt. 



Die Farbe der einzelnen intacten Knollen ist an der Ober- 

 fläche schmutzig weiss, im frischen Bruche aber röthlichweiss und 

 steigert sich diese röthliche Tinte bei einzelnen der inneren traubigen 

 Partieen bis zu einem feinen Rosenroth, ähnlich jenem der lichtesten 

 Varietäten des Rhadonites von Nagyag. 



Das Mineral ritzt Talk, wird von Gyps geritzt, und ist somit 

 seine Härte 1*5, das specifische Gewicht zeigte im Mittel 3" 15. 



Zwei gleichzeitig im mineralogischen Museum der Wiener Uni- 

 versität durch Hrn. Prof. Dr. Seh rauf, und im Probirgaden zu Pfi- 

 bram vom Hrn. Hüttenchemiker Dr. Dietrich ausgeführte chemische 

 Analysen ergaben folgende, im Wesentlichen übereinstimmende Re- 

 sultate : 



Dr. Schrauf Dr. Dietrich 

 Proc. Proc. 



Schwefelsäure .... 47-43 47-11 



Manganoxydul .... 41-78 41-61 



Wasser • 1092 11-19 



10013 99-91 



was für beide Analysen durch Rechnung zu der Formel Mn S0 4 

 -f- H a führt, welche eben 47*43 Schwefelsäure, 42'01 Manganoxydul 

 und 10-65 Wasser = 100 erlangt. 



Ein Versuch, künstliche Krystalle aus einer Lösung zu erhalten, 

 lieferte sehr wenig deutliche Individuen, welche jedoch immerhin tri- 

 kline Formen, ähnlich jenen des Chalkanthits, zeigten. Diese Ana- 

 logie erhielt einige Bestätigung dadurch, dass diese Individuen, nach 

 Röstung gewogen, einen Wasserverlust von circa 3 Procent zeigten. 



Lässt man das Mineral durch einige Tage in kleinen Stücken 

 von 1 — 2 Cm. an einem feuchten Orte liegen, dann färben sich die 

 frischeren Bruchflächen etwas intensiver roth, und zeigen auf der 

 Waage eine kleine Gewichtsvermehrung. 



Hieraus dürfte sich auch die Differenz im Halte von HO zwi- 

 schen den neuen Analysen und jener des Bergraths Patera erklären, 

 denn diese wurde 1859 an frisch aus der Grube erlangten, die neuen 

 aber an Stücken vorgenommen, Wfciolie IG Jahre bei Hrn. Bergrath 

 Smik gelegen waren. 



Das Mineral kam in bedeutender Menge zu Felsöbänya in der 

 Privatgrube Leppen Szt.-Mihäly vor, wo es dem Bergrath Szmik auf- 

 fiel, und von ihm zur Analyse nach Wien gesendet wurde. Leider 

 ist die genannte Grube bereits seit Jahren gänzlich zu Bruche ge- 

 gangen und somit von diesem Mineral, welches sich jedenfalls als 



